8o ETD'HISTOIRENATURELLE. 



Les barres sont alors livrees dans le commerce, soit boursour- 

 flees, et comma dies sortent dcs caisses , on les appelle acier- 

 poult: , soit en les etiraut sous Je martinet en barreaux Je ditre- 

 rei)t-'s dimensions. 



C'est ensuite uii art assez difficile de tremper Tac'er. Cette 

 trempe doit varier suivant I'usage des instrumens qu'^n en fa- 

 brique. 



On est parvenu en Angleterre a emailler I'interieur des v.^sea 

 de fer dont on se sert dans les cnisinr-s. Voici les procedfS qu'a 

 employe a cet effet Ilickling de Birmingliam. II j)repare diife- 

 rens composes qui fbndent assez facilement. Voici quLlqueS- 

 unes de scs rcccttes : 



Premier ccmposi': Prenez six parties de silex calcine , deux de 

 feldspath , nt'ut de litharge , six de borax , une de terre argileuse 

 (aluminc) , unede nitre , six de potde d'etairi ( oxide gris) , une 

 tie potasse pure. On emploie ce melange a I'epaisseur d'une ligoe 

 environ. 



Second coinposd. Huit parties de silex calcine , huit de minium , 

 six de borax , cinq de potee d'etain , une de nitre. 



Trois'icmc compose. Donze parties de feldspath , huit de bo- 

 rax, dix de ceruse , deux de nitre , une de marbre blanc calcine , 

 une de terre argileuse , deux de potasse , cinq de potee d'etain, 

 Qiiatri^me compose. Quatre parties de silex calcine , une de 

 feldspath , deux de nitre , huit de borax , une de marbre cal- 

 cine , une de terre argileuse , deux de j>otee d'etain. 



On fond celui de ces composes qu'on veut employer. En le 

 retirant on le Jette dans I'eau ; ensuite on le pulverise dans un- 

 niortier. La poudre est passee dans un tamis , et porphyrisec. On 

 la uiele alors avec de la gomme ou uu mucilage. 



On chauft'e logerement les vaisseaux qu'on veut emailler ; et 

 avec une brosse de poll de blaireau on niet des couches d'email 

 aussi epaisses <jne Ton veut. Les pieces sechees , on les met dana 

 un fouriieau qu'on chaidfe snffisamment pour faire fondre re- 

 mall. Oji laisse nfioidir lentement pour einpecher I'email de se 

 fendre ou trcssailiir. 



M. flickling a aussi rcconnu que Talliage de fer et de nickel 

 formoit d'excellcnte vaisselle pour la cuisine. Elle ne s'oxide 

 pas , et prend les endults vitreux avec beaucoup de facilite. 



J'ai doja annonce dans ce journal , que j'ai vu employer avec 

 sugces pour i'etamage des vaisseaux de cviivrc , un melange 



d'etain 



